— 558 — 



schiedene Vorzüge, sie ist viel spröder und desshalb leich- 

 ter zu pulvern als die des Kaliums , auch entzündet sie 

 sich nicht beim Reiben , was bei der letztern stets der 

 Fall ist, ferner vereinigt sich das Natrium leichter mit 

 dem Zinn als das Kalium. Ueberhaupt bietet die Dar- 

 stellung des Zinnnatriums gar keine Schwierigkeiten dar; 

 man schmilzt das Zinn bei massigem Feuer in einem ge- 

 wöhnlichen irdenen Tiegel und setzt das Natrium, noch 

 mit Steinol befeuchtet, in kleinen Quantitäten hinzu, wo- 

 bei, wie sich von selbst versteht, die Luft so viel wie 

 möglich abgehalten werden muss, und wozu das noch 

 anhängende Steinöl, welches sich sogleich entzündet, we- 

 sentlich beiträgt, ist das Natrium geschmolzen, so rührt 

 man mit einem eisern Stabe um , wodurch es sogleich und 

 ohne Feuererscheinung vom Zinn aufgenommen wird. Ist 

 das Natrium vollständig eingetragen, so wird Tiegel und 

 Ofen geschlossen und die Masse langsam erkalten gelassen. 

 Die Operation muss schnell beendigt werden; in einer 

 Viertelstunde kann man sich leicht 2 bis 3 Pfd. der Legi- 

 rung bereiten. Wendet man auf 1 Theil Natrium 3 bis 4 

 Theile Zinn an, aber nicht mehr, so findet beim Erstarren 

 der Masse eine starke Ausdehnung statt, wodurch der 

 Tiegel jedesmal zersprengt wird; bei einem Verhältniss 

 von 1 Theil Natrium auf 6 Theile Zinn wird diese Aus- 

 dehnung nicht beobachtet. Diese Legirung ist vollkom- 

 men kryslallänisch, silberweiss und lässt sich in dicken 

 Stücken und bedeckt mit Quarzsand in einem wohl ver- 

 schlossenen Glase ohne sichtbare Veränderung lange auf- 

 bewahren. 



Zur Ausführung der Operation dienen kleine Glas- 

 kolbchen von 3 bis 4 Unzen Inhalt. In jedes Kölbchen 

 kommt ein inniges Gemenge von ca. 4 Loth der Legi- 

 rung mit 1 bis iy 2 Theilen Quarzsand. Die Legirung 



